پارکیز کا طریقہ

پارکیز کا طریقہ (Parkes process) صنعتی پیمانے پر استعمال ہونے والا وہ طریقہ ہے جس کی مدد سے سیسے سے چاندی الگ کی جاتی ہے۔ یہ طریقہ الیکزنڈر پارکیس نے 1850 میں پیٹنٹ کروایا تھا۔
تصغیر|بائیں|ایستادہ|سُرمہ جو سیسے کی کچ دھات ہوتا ہے۔ قدرتی سرمہ کے پتھر (Galena) سے بجلی با آسانی گذر سکتی ہے۔
سیسہ (Lead) ان قدیم ترین دھاتوں میں سے ہے جنھیں انسان نے دریافت کر لیا تھا۔ دنیا میں پائے جانے والے سیسے کے بیشتر ذخائر میں تھوڑی بہت چاندی بھی سیسے کے ساتھ ملی ہوئی حالت میں موجود ہوتی ہے۔ اس چاندی کو سیسے سے الگ کرنے کے لیے اس میں زنک ملا کر گرم کرتے ہیں۔ زنک میں دو ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو چاندی کی علیحدگی کا سبب بنتی ہیں۔ وہ یہ ہیں۔
 پگھلی ہوئی حالت میں بھی زنک اور سیسہ اسی طرح الگ الگ رہتے ہیں جس طرح تیل اور پانی
 پگھلے ہوئے زنک میں چاندی 3000 گنا زیادہ حل ہوتی ہے بہ نسبت پگھلے ہوئے سیسے کے
تصغیر|بائیں|300px|سیسے اور زنک کی فیز ڈایا گرام
سیسہ 327.5 ڈگری سینٹی گریڈ پر پگھلتا ہے اور زنک 419.5 ڈگری سینٹی گریڈ پر۔

سیسے سے چاندی الگ کرنے کے لیے خام سیسے کو 480 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کیا جاتا ہے اور پھر اس پگھلے ہوئے سیسے میں دو فیصد جست (زنک) ملایا جاتا ہے۔How to Remove Silver from Lead Bullion سیسے میں موجود چاندی کی بڑی مقدار زنک میں حل ہو جاتی ہے اور زنک ہلکا ہونے کی وجہ سے پگھلے ہوئے سیسے پر تیرتا ہے۔ جب اسے ٹھنڈا کرتے ہیں تو لگ بھگ 420 ڈگری سینٹی گریڈ پر زنک crust کی شکل میں جم جاتا ہے اور با آسانی الگ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس زنک کو گرم کیا جاتا ہے جس سے سارے کا سارا زنک بخارات بن کر اُڑ جاتا ہے اور چاندی باقی رہ جاتی ہے۔
اگر سیسے میں سونا بھی موجود ہو تو یہ بھی اسی طریقے سے نکالا جا سکتا ہے۔

زنک اور سیسہ اگرچہ پگھلی ہوئی حالت میں بھی ایک دوسرے میں حل نہیں ہوتے لیکن اگر درجہ حرارت بڑھایا جائے تو ان کی ایک دوسرے میں حل پذیری بڑھتی چلی جاتی ہے اور 940 ڈگری سینٹی گریڈ پر یہ مکمل طور پر ایک دوسرے میں حل ہو جاتے ہیں۔ اپنے نقطہ پگھلاو کے نزدیک پگھلے ہوئے سیسے میں زنک کی مقدار صرف 1.6 فیصد ہوتی ہے جبکہ پگھلے ہوئے زنک میں سیسے کی مقدار صرف 1.2 فیصد ہوتی ہے۔
2.6 فیصد چاندی اور 97.4 فیصد سیسہ مل کر ایوٹیکٹک ٹھوس محلول بناتے ہیں جو صرف 303 ڈگری سینٹی گریڈ پر پگھلتا ہے۔ اس کے برعکس چاندی کا زنک کے ساتھ ایوٹیکٹک محلول نہیں بنتا۔silver–zinc binary phase diagram

 دیگر غیر حل پزیر دھاتیں 
زنک اور سیسہ کی طرح کچھ اور بھی دھاتی جوڑے ایسے ہوتے ہیں جو پگھلی ہوئی حالت میں بھی ایک دوسرے میں بہت ہی کم حل ہو سکتے ہیں مثلاً
 زنک اور بسمتھ
 ایلومینیئم اور بسمُتھ
 ایلومینیئم اور سیسہ
 ایلومینیئم اورکیڈمیئم
 ایلومینیئم اور زنک
 ایلومینیئم اور ٹِن (قلعی)
 تانبہ اور کوبالٹ
 تانبہ اور ٹنگسٹن
 پارہ اور ٹنگسٹن
 پارہ اور گیلیئم
 سونا اور مولبڈینیئم

 مزید دیکھیے 
 فینول اور پانی
 سونے سے چاندی الگ کرنا
 ملر کا طریقہ
 سایانائیڈ کا طریقہ
 مونڈ کا طریقہ
 اوسوالڈ کا طریقہ
 دھاتوں کا حصول
 دھاتوں کی تاریخ
 دھاتوں کی قیمتیں
 دھاتی آمیزوں کا پگھلنا

 یو ٹیوب کی ویڈیو 
مائع گیلیئم اور پارے کا الگ الگ رہنا

 حوالہ جات 
Lead and Zinc: Threats and Opportunities in the Years Ahead By Nnamdi Anyadike

زمرہ:چاندی
زمرہ:دھاتیں
زمرہ:زنک
زمرہ:سیسہ
زمرہ:صنعتی عوامل
زمرہ:کیمیا